Petrographie. 
53 
wurde  reiner  Diamantspath  als  Vergleichsmaterial  angewendet  und  endlich 
die  Härte  des  Diamant  es  herbeigezogeu,  indem  rnstn  diesen  in  gleicher  Ge- 
wichtsmenge als  Schleifmaterial  anwendete  und  die  Leistungen  von  Korund 
und  Diamant  in  Vergleich  stellte.  Die  mittlere  Härte  der  Glieder  der 
MoHs'schen  Härtescala  fand  Rosiwal  auf  Grund  der  Gewichtsverluste  durch 
100  mg  Smirgel  in  mg  ausgedrückt  (1  der  folgenden  Tabelle)  und  be- 
stimmte daraus  die  „relative  Härte"  (2)  und  stellte  diese  mit  der  von 
R.  Franz  mit  Hilfe  der  sklerometrischen  Bestimmungen  gefundenen  in 
Vergleich  (3). 
Härtegrad 
11  Civil  i-TlVJjllO 
Mineral 
1.  Gewichts- 
vfrlnstf 
Y  vllUu  tu 
2.  Relative  Härte 
O     T>-1     x '          TT"  j_ 
6.  Relative  Harte 
nach  R  Franz 
10 
Diamant 
140000 
9 
Korund 
4,3 
1000 
1000 
8 
Topas 
22,2 
194 
843 
7 
Quarz 
24,6 
175 
667 
6 
Adular 
72,6 
59,2 
392 
5 
Apatit 
539,5 
8,0 
235 
4 
Flussspath 
669,0 
6,4 
54 
3 
Calcit 
759,2 
5,6 
13,5 
2 
Steinsalz 
2165,4 
2,0 
(Gyps) 
(-) 
(-) 
(2,3) 
1 
Talk 
95088,0 
0,04 
Die  letzte  der  drei  Arbeiten  wurde  durch  den  Referenten  ver- 
anlasst, als  es  sich  um  die  Vergleichung  mehrerer  Pflasterungsmaterialien 
in  Bezug  auf  ihre  Abnützung  auf  Fahrstrassen  handelte.  Es  sollte  die 
Wirkung  vieler  Schläge  mit  Hilfe  eines  Fallhammers  ermittelt  werden. 
Bald  stellte  sich  heraus,  dass  der  von  geschickter  Hand  geführte  Fäustel 
in  auffallender  Gleichmässigkeit  arbeitet  (m.  vergl.  Fig.  5  auf  der  Tafel 
der  Abhandlung  1),  dass  man  aus  dem  Cubikinhalt  eines  cylindrischen 
Bohrloches,  welches  nach  einer  bestimmten  Zahl  von  Schlägen  entsteht,  die 
„Bohrfestigkeit"  findet,  die  von  der  Weite  des  Bohrloches  abhängig  ist. 
Rosiwal  fand  die  „  Bohrfestigkeit  *  in  Meterkilogramm  pro  1  cm3  und  für 
Bohrlöcher  von  1  und  3  cm  Weite: 
Für  Gabbro  von  Drosendorf  in  Niederösterreich  .  .  .  168,7  und  34,9 
„    Gneiss-Granit  aus  dem  Bachergebirge.  ....  115,2    „  25,0 
„    dichten  Kalk  (Mittelwerthe)   68,4    „  22,8 
„    Leithakalke,  und  zwar:  „Kaiserstein"  61,1    „  13,7 
„  „  Hundsheimer  Leitha-Conglomerat  .    53,7    „  11,7 
„  „  Margarethener  (mürber)  Kalk    .  .    27,3    „  6,0 
„  „  Breitenbrunner  Bildhauerstein  .  .    21,5    „  4,6 
Franz  Toula. 
